ROTS UTILES DE LA GUYANE FRANÇAISE 37 



Je pense que l'échantillon de Grisard est bien le Plratinera 

 (Brosimum) (voir 6623), car les Machœrium sont bien diffé- 

 rents. Je n'ai pas vu d'échantillon encore bien déterminé, mais 

 je donne ici la description de l'Itikabounaballi (Bell), Itika- 

 boura (Hawtayne), Ititriribouraballi (Dalton) de la Guyane 

 anglaise et Tikiboure de Surinam de l'Icones lignorum. 



(Caractères généraux, — Rois dur et lourd, d'une couleur 

 brun noisette foncé, uniforme ; surface de la coupe radiale 

 brillante. Il fonce légèrement à l'air. 



Couleur presque noire, d'après McTurk. 



Caractères physiques. — Densité d'un échantillon composé 

 en partie d'aubier, 0,809. Dureté, celle du Gampêche. Sans 

 odeur ; saveur légèrement résineuse. 



Caractères de Vécorce. — Ecorce épaisse de 3 mm. environ, 

 de couleur brun clair. Elle tombe en minces plaquettes stra- 

 tifiées et cassantes, et montre la couche sous-jacente plus 

 claire, qui est aussi stratifiée en présentant des lignes noires. 

 La surface de la bûche est ridée en fines côtes. 



Structure du bois. — L'aubier est de couleur écrue, brus- 

 quement délimité du cœur ; 6 à 9 cm. d'épaisseur environ. La 

 structure est comme celle de Swartzia tomentosa (1896 A), à 

 parties ditférences suivantes. 



Sec/ion transversale. — Vaisseaux très apparents, augmen- 

 tant de diamètre avec l'âge. Je n'ai jamais vu une augmenta- 

 tion aussi forte sur aucun autre bois. 



Parenchyme en lignes d'une largeur approximativement 

 égale à celle des intervalles des rayons. 



Section radiale. — Nuance plus claire que celle de la sec- 

 tion transversale, mais plus foncée que celle de la section tan- 

 genticlle. Vaisseaux en sillons très apparents, bien visibles • 

 cause du fond brillant. Parenchyme en ligues brunes, serrées, 

 visibles à la loupe, donnant un effet satiné à la coup»-. I 

 rayons sont visibles à la loupe. 



Emplois. — l>ois très beau, ressemblant au Noyer, mais 

 avec plus d'éclat, li esl assez dur;» travailler; se fend facile- 

 ment ; d'un polissage médiocre. Peui être obtenu jusqu à 

 .">."> cm. d'équarrissage (McTurk). 



